SÉANCE DU 3 JUILLET 191t. 65 



d'équilibre ou au moins des structures beaucoup plus voisines de celles cor- 

 respondant à l'équilibre physico-chimique. 



Dans ce but on a chauflTé à i3oo° deux échantillons d'acier au clirome et on les a 

 laissé refroidir dans des conditions telles que l'intervalle i3oo°-ioo° a été franchi en 

 y5 heures; après ce ttailemenl les aciers ont été analysé', examinés au microscope et 

 l'on a mesuré leur duieté. 



L'analyse a donné : 



Pour 100. 



l Carbone 0,12 



/^cieri... iy~ii o / 



( Chrome ici, 04 



. . r^ ( Carbone 0,12 



Acier 2 { ^, „„ 



( Chrome '7) Jo 



L'examen au microscope, après attaque de 2 minutes à l'eau régale glycérinée, révèle 

 une structure à grains analogues à la ferrite traversés par des filaments qui sont vrai- 

 semblablement un carbure et qui sont rassemblés par place en présentant l'aspect bien 

 connu des eulectiques, l'ensemble rappelle un acier doux au carbone dans lequel les 

 lamelles cémentitede la perlite auraient commencé à s'isoler au milieu de la ferrite de 

 première ségrégation (/ig. i ). 



/û^. 





',^-'^' 



Gr. = auii. 

 Fig. I. — Acier à 0,13 pour 100 C et 17,38 

 pour 100 Cr après un refroidissement de 

 -2 lieures de iSoc à 5o°; attaque de a minutes 

 à l'eau régale glycérinée. 



Gr. = 200. 

 Fig. 3. — Le même acier après un nouveau 

 recuit à 1100° et un refroidissement d'une 

 durée de 4 heures; attaque de 2 minutes 

 à l'eau régale glycérinée. 



La dureté de ces aciers est comparable à celle des aciers demi-durs ordinaires au 

 carbone recuits ; on obtient 1/40 en moyenne comme chiffre de Brinell et 20 a 26 comme 

 valeur de rebondissement au scléroscope Shore. 



C. R., 1911, 2' Semestre. (T. 153, ^° !•) 9 



